752 
« y 
0.1536 0.1255 0.0958 
Een overziclit van her verloop van IV, zooals het uit de formule 
volgt, geeft Tabel IV, waarin men IV voor elke 10°, met eerste en 
tweede verschillen, vindt. Dezelfde getallen die voor deze berekening 
gediend hadden, gaven ook de waarden voor de tienmaal kleinere 
7’s in Tabel V. 
Uit de eerste getallen in die tabel blijkt, dat ook bij heliumtem- 
peraturen de formule in zooverre met de waarneming overeenstemt, 
als deze een tot op 17 o on veranderlijken weerstand opgeleverd heeft. 
Het is echter zeer wel denkbaar dat nauwkeuriger weerstandsmetingen 
bij die temperaturen vrij groote verschillen met de berekening zullen 
geven. Immers de formule berust op het, gedeeltelijk op theoretische 
gronden, als waarschijnlijk aangenomen gedrag van den weerstand 
van zuivere metalen bij het absolute nulpunt, dat men ook zóó kan 
uitdrukken : de weerstand en zijn drie eerste differentiaalquotienten 
naar T verdwijnen bij 7’=0. Van deze vier voorwaarden is voor 
de toepassing op een niet geheel zuiver metaal alleen de eerste ver- 
anderd, terwijl het, vooral in verband met de metingen voor con- 
stantaan en manganine, niet onmogelijk schijnt dat althans ook de 
tweede, jaT = 0, bij aanwezigheid van verontreinigingen niet meer 
streng vervidd is. De juistheid van de vier onderstellingen zal dan 
ook experimenteel slechts getoetst kunnen worden door vergelijking 
van draden van verschillende zuiverheid. 
1’abel V geeft verder een deel van een tabel voor eiken graad, 
zooals men die voor het praktisch gebruik uit de formule zou bere- 
kenen. De gegeven getallen zijn door 'm\ev\)o\Sk{\Q met derde verschillen 
uit die van Tab. IV verkregen. Voor de vijf eerste temperaturen, 
55° tot 60°, leverde zelfs dit niet de juiste waarde. Zij zijn daarom 
regelrecht uit de formule berekend. Bij temperaturen boven 90° wordt 
de interpolatie daarentegen veel eenvoudiger. 
7. Toepassing van de formule op andere metalen. 
In het vorige is de bruikbaarheid van de nieuwe formule op de 
proef gesteld voor het practisch meest belangrijke geval van den 
/^^weerstand, waarvoor nauwkeuriger metingen in meer punten aan- 
wezig zijn dan voor eenig ander metaal. Toch is het misschien van 
belang ook nog de resultaten te vermelden, die voor twee verschil- 
lende gouddraden en voor kwik met de foiunule verkregen worden. 
Tabel VI geeft de met de volgende constanten berekende waarden 
en hun verschil met de waarneming : 
1) Auj en Hg ontleend aan Kamerlingh Onnes en Holst, Meded. 142a, deze 
